106 



Gesammtsüzung 





A (Mod. III) 



B (Mod. I) 



C (Mod. II) 



Leitungs- 



1 



1 



1 



fähigkeit : 



80000 Mill. 



1.4 Bill. 



4000 Mill. 



Im Folgenden wird stets 



Mod. I: Selen, welches wie Cylinder B, 

 Mod. II: Selen, welches wie Cylinder C, 

 Mod. III: Selen, welches wie Cylinder A 

 behandelt wurde, bezeichnen. 



Eine sehr merkwürdige Eigenschaft des crystallinischen Selens 

 der Mod. II ist die von Adams beobachtete, dass seine Leitungs- 

 fähigkeit mit der electromotorischen Kraft der zur Messung be- 

 nutzten Batterie zunimmt. Bei den Versuchen der folgenden Ta- 

 belle wurde ein durch lange Erhitzung auf 205° umgewandeltes 

 Selengitter der Mod. II benutzt. Das Gitter wurde in Petroleum 

 getaucht, welches durch umgebendes schmelzendes Eis auf der con- 

 stanten Temperatur von 1,3° C. erhalten wurde. 



Zahl der Elemente 



1 



2 



3 



4 



5 



6 



7 



8 



9 



1 



Ablenkung des Spiegels 



98 



196 



298 



400 



507 



615 



726 



838 



950 



98 



Berechnet 98-. n. 



98 



196 



294 



392 



490 



588 



686 784 882 





Differenz | | | 4 | 8 | 17 | 27 | 4o] 54 | 68 



Da das mit den beiden Glimmerblättern, zwischen denen es 

 lag, nicht viel über 0,5 Mm. dicke Gitter von Petroleum von con- 

 stanter Temperatur umgeben war, so konnten die Messungen durch 

 Erwärmung durch den Strom nicht sehr beeinträchtigt sein. Da 

 Erwärmung bei der Selen Mod. II die Leitungsfähigkeit desselben 

 vermindert, so könnten jedoch die gemessenen Werthe bei grösserer 

 Zeilenzahl vielleicht noch etwas zu klein ausgefallen sein. Bei 

 höheren Temperaturen fällt die Steigerung der Leitungsfähigkeit 

 mit wachsender electrom. Kraft etwas geringer aus. Als dasselbe 

 Gitter auf 18° erhalten wurde, erhielt man: 



